Ueber einige Demonstrationsversuche an Leucit etc. 
35 
aus leicht einige Millimeter unter dem. Objektiv eingeschaltet 
werden kann. Als Objektträger dienen ebensolche Platten , oder 
weun das Präparat sehr hoch erhitzt werden soll, ein Platindraht- 
netz mit 0,5 — 1 mm weiten Maschen. Man kann so z. B. noch 
das Schmelzen von Oligoklas beobachten und folgende Versuche 
(auch mittels Projektionsapparat) machen : 
1. Leucit. Plättchen von etwa 0,3 mm Dicke auf dem 
Platindrahtnetz mit kleiner Gebläseflamme erhitzt, werden bald 
isotrop. Die Abnahme der Doppelbrechung erfolgt dabei ohne 
merkliche Sprünge ; dies scheint auch deshalb bemerkenswert, weil 
die geometrischen Aenderungen nach früheren Beobachtungen 1 
ebenfalls keine Unstetigkeit erkennen ließen. Dabei scheint es, 
als wenn die Spuren der ursprünglich vorhandenen Lamellen auch 
bei starker Botglut nicht ganz verschwinden, aber wohl nur des- 
halb , weil die Platte jetzt nicht mehr eben bleibt , sondern die 
ursprünglich vorhandenen Lamellen wegen der eintretenden Ver- 
schiebungen 2 jetzt von anderen Flächen als der Hauptteil begrenzt 
werden. In der Tat sieht man bei Anwendung des Vertikal- 
llluminators die anfangs einheitlich spiegelnde Fläche nach dem 
Isotropwerden sich in ein Streifen- und Netzwerk von Facetten 
auflösen. Der Versuch kann mit demselben Plättchen oft wieder- 
holt und dabei festgestellt werden , daß die Lamellen im großen 
und ganzen meist in derselben Verteilung wiederkehren , was auf 
orientierte Stellung der niedriger symmetrischen Modifikation zur 
regulären hinweist. 
2. Kryolith. Kleine Körnchen lassen sich auf dem Platin- 
drahtnetz leicht schmelzen ; sie werden dabei anfangs trübe (wohl 
infolge der eintretenden Zwillingsverschiebungen !). Auf der anfangs 
klaren Schmelze 3 mit stark wirbelnder Oberfläche entsteht beim 
Abkühlen sehr bald eine feste Haut mit schneesternähnlichen (im 
parallelen Licht) isotropen Kristallskeletten, die sich aber schnell 
in ein trüb weißes Aggregat umwandeln. Diese Umwandlung ist 
auch im reflektierten Licht gut zu erkennen. Die aus dem 
Schmelzfluß entstehende Modifikation ist danach entweder hexagonal 
oder regulär, letzteres ist nach dem pseudoregnlären Habitus der 
Kristalle das wahrscheinlichere. Mit Sicherheit ergibt sich dies 
bei der Erhitzung kleiner (beiderseits polierter!) Scliliffstiickchen 
von derbem Kryolith. Bei Anwendung einer ganz kleinen Gebläse- 
flamme nimmt die Doppelbrechung unter Umlagerungen in Zwillings- 
stellung erst ab, wird dann plötzlich, anscheinend noch erheblich 
1 N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. 14. 288, 289. 1902. 
3 N. Jahrb. f. Min. etc. 1886. II. -25-, 
3 Es entweichen aus ihr Dämpfe von NaF und sie wird bald trübe; 
das Quarzglas schützt auch in diesem Falle das Objektiv, muß aber 
event. selbst aufpoliert werden. 
3 * 
